— 303 - 



St; Gam-po (*), dieron los resultados que se consignan en 

 el adjunto cuadro : 



Hilo de 0,5 mm. Hiío de 0,8 mm. 



Cobre por 100.. 84,417 83,877 



Níquel 3,434 3,949 



Manganeso 11,314 11,302 



Hierro 0,698 0,715 



Resistividad antes del recocido 40,1 x 10-6 41^8 x 10-6 



Los datos que se consignan en el cuadro anterior son me- 

 dios de dos determinaciones para el hilo de 0,5, y de tres 

 para el de 0,8, cuyos resultados son concordantes. De ellos 

 resulta que las cantidades por ciento de manganeso y hierro 

 que figuran en ambas aleaciones, son iguales dentro de los 

 errores experimentales, mientras que las de cobre y niquel 

 cambian, circunstancia que tiene importancia, principalmente 

 en cuanto se refiere al niquel, por la pequeña cantidad que 

 de este metal contiene la aleación. 



Así no es extraño que ambos hilos suministren resultados 

 diferentes en este estudio, como más adelante veremos, di- 

 ferencias que ya comienzan á manifestarse en los valores de 

 la resistividad de ambas aleaciones, que se consignan en el 

 cuadro anterior. Estas constantes están afectadas de un error 

 inferior á una unidad del orden de la última escrita, y como 

 pudiera creerse que el recocido haría desaparecer la diferen- 

 cia indicada, debemos adelantar que, lejos de esto, dicha 

 joperación la aumenta, pues la resistencia de los hilos vere- 

 mos que disminuye por esta operación. Y si no las hemos 

 calculado utilizando los valores de la resistencia terminada 

 ésta, ha sido por el temor de que aquellos cambios nota- 



^ i^ En el Apéndice que sigue á la presente Memoria, se detallan 

 los métodos puestos en práctica en este análisis. 



